— 307 — 
Dai saggi eseguiti su questo materiale nello stabilimento di 
Doccia, si è potuto rilevare che esso è un caolino poverissimo 
nella parte alluminifera, ma capace di resistere alle elevatissime 
temperature delle fornaci di porcellana senza dare indizio di fu- 
sione. La quantità di ossido di ferro che contiene non sarebbe 
tale da nuocere al coloramento bianco della porcellana o al più 
potrebbe colorarla leggiermente in azzurrognolo ; ma l’ eccesso 
di silice che contiene e la mancanza assoluta della plasticità che 
in esso si verifica, escludono affatto la possibilità di impiegarlo 
nella composizione della porcellana. Manca ancora V analisi chi- 
mica di questo materiale. 
Sardegna. — Nell’ isola di Sardegna esistono alcuni importanti 
giacimenti sia di terre refrattarie che di caolini. 
Terre refrattarie. — Per le prime i depositi che hanno 
maggiore probabilità di poter essere utilizzati sono situati nei 
comuni di Sarrocco e di Teulada, nella parte più meridio- 
nale dell’ isola, subordinati i primi alle trachiti amfiboliche ed i 
secondi ai graniti. In prossimità al Capo della Savorra esistono 
banchi considerevoli di tali terre composte di pasta feldispatica 
con abbondanti concentrazioni di granelli silicei. Tali banchi si 
trovano nel versante de’ monti prospicienti il mare e a distanza 
d’ appena qualche centinaio di metri da questo. Altri giacimenti 
di terre che dovrebbero pure possedere considerevole refrattarietà 
si trovano nella località denominata Sa Foxi, alla base orientale 
de’ monti granitici fra Orru e T abitato di Sarrocco. Queste terre 
sono molto più disaggregate delle prime e sembrano contenere 
alquanta potassa. La distanza di questi giacimenti dal mare è 
di circa 4 / a chil. 
Sperimentate alla manifattura di Doccia, queste terre non 
poterono resistere al calore delle fornaci da porcellana senza 
dare indizii di fusione. Oltre a ciò la prima è priva affatto di 
plasticità, e per servirsene bisognerebbe anzitutto macinarla fina- 
mente ; ma V azione del fuoco la rammollisce leggermente : la 
seconda poi fonde allo stato di vetro colorandosi in verde nero. 
Un altro giacimento di terra refrattaria, di cui furono presi 
campioni in Sardegna, è quello di Montesanto presso Iglesias, ove 
da qualche tempo esiste uno stabilimento per la fabbricazione 
di mattoni refrattarii. Questa terra è un’ argilla azzurrognola 
